실시 예 1 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 에 대하 여 , 시차 열분석 ( DTA ) 을 실시 하 였 다 . DTA 에 는 메트 라 제조 TGA / SDTA 851 e 를 사용 하 였 다 . 그 결과 를 도 5 에 나타낸다 . 또한 , 도 5 ( b ) 는 도 5 ( a ) 에 있 어서 의 일부 의 온도 범위 를 확대 한 확대도 이 다 . 도 5 ( a ) , ( b ) 에 나타나 는 바 와 같이 , 실시 예 1 에서 는 335 ℃ 에서 유리 전이 가 확인 되 고 , 340 ℃ 에서 결정 화 피크 가 확인 되 었 다 . 실시 예 1 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 는 , 도 3 에 나타내 는 바 와 같이 비정질 체이 고 , 또한 도 5 에 나타내 는 바 와 같이 유리 전이점 을 갖 는 점 에서 , 엄밀 한 의미 에서 의 유리 인 것 이 확인 되 었 다 . 또 , 비 교예 1 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 에 대하 여 , 동일 하 게 시차 열분석 을 실시 한 결과 , 도 6 ( a ) , ( b ) 에 나타내 는 바 와 같이 유리 전이점 은 확인 되 지 않 았 다 . 이 점 에서 , 비 교예 1 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 는 , 비정질 체여 도 엄밀 한 의미 에서 의 유리 가 아닌 것 이 확인 되 었 다 .